8.6.9. Ensaio de fluência acelerada A realizar numa garrafa pronta, em conformidade com o n.o A.19 (apêndice A). 8.6.10. Comportamento LBB Para as garrafas que não ultrapassem 45 000 ciclos no ensaio referido no n.o 8.6.3 anterior, os ensaios relativos ao comportamento de LBB devem ser realizados em conformidade com o disposto no n.o A.6. 8.6.11. Ensaio de ciclos de pressão a temperatura extrema A realizar numa garrafa pronta, em conformidade com o n.o A.7 (apêndice A). 9. GARRAFAS DO TIPO GNC-3 INTEIRAMENTE BOBINADAS 9.1. Generalidades Durante a pressurização, as garrafas deste tipo caracterizam-se por os deslocamentos do bobinado compósito e do invólucro se sobreporem. Dadas as diferentes técnicas de fabrico, o presente anexo não apresenta um método de projecto definitivo. A determinação do comportamento «fuga antes da ruptura» (LBB) deve cumprir os procedimentos definidos no n.o A.6 (apêndice A). A dimensão admissível de um defeito deve ser determinada em conformidade com o n.o 6.15.2 precedente. 9.2. Requisitos relativos ao projecto 9.2.1. Invólucro de metal A tensão de compressão no invólucro à pressão zero e à temperatura de 15 °C não deve provocar a sua deformação ou o seu enrugamento. 9.2.2. Bobinado compósito A tensão de tracção nas fibras deve cumprir o disposto no n.o 6.5 anterior. 9.2.3. Análise de tensões Calculam-se as tensões nas direcções tangencial e longitudinal da garrafa no compósito e no invólucro, após o esforço. Nestes cálculos, utilizam-se as seguintes pressões: zero, pressão de funcionamento, 10 % da pressão de funcionamento, pressão de ensaio e pressão de ruptura do projecto. Calculam-se os limites dentro dos quais a pressão de autofixação deve situar-se. Os cálculos devem seguir técnicas de análise adequadas, com recurso à teoria do invólucro fino (thin-shell theory), que tem em conta o comportamento não-linear do material do invólucro para estabelecer a distribuição de tensões no gargalo, nas zonas de transição e na parte cilíndrica do invólucro. 9.3. Requisitos relativos ao fabrico Os requisitos relativos ao fabrico devem seguir o disposto no n.o 8.3 anterior, com a ressalva de o bobinado incluir também filamentos enrolados em hélice.